## STUDI PENGARUH PENGGUNAAN AIR PAYAU DALAM MIX DESIGN BETON UNTUK PEMBUATAN KONSTRUKSI DERMAGA AKIBAT RENDAMAN AIR LAUT
oleh  :
Slamet Budi Mulyono Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta Email : slamet_b_mulyono@yahoo.co.id

## Nadia Prayitno
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta Email : nd7988@yahoo.co.id
Abstrak  : Penggunaan air yang baik dan sesuai dengan peraturan beton ada kalanya tidak dapat dicapai diakibatkan keterbatasan sumber daya alam. Seperti pada area kepulauan di Kepulauan Seribu dimana air bersih sangat sulit didapat sehingga dalam konstruksi beton menggunakan air payau yang diperoleh dari  sumur  warga,  sehingga  diharapkan  dapat  mendekati  standar  air  yang  ada  ditambah  lagi  dengan konstruksi dermaga sehingga diharapkan dapat dicapai umur rencana konstruksi yang maksimal. Dalam penelitian ini akan diuji penggunaan masing-masing variable penggunaan air PDAM dan air payau pada campuran  beton  dengan  rendaman  air  laut  dan  diuji  kuat  tekannya  pada  umur  beton  28  hari  dan  56 hari, pada mutu beton rencana K-250 menggunakan benda uji beton kubus. Hasil penelitian diantaranya yaitu:  penggunaan  air  payau  hasil  uji  lebih  tinggi  1,92%  dibandingkan  dengan  kuat  tekan  rencana, sementara penggunaan air PDAM hasil uji lebih rendah 1.3% dari kuat tekan rencana pada umur 28 hari. Pada  beton  uji  umur  56  hari  penggunaan  air  PDAM  hasil  uji  lebih  tinggi  5,55%  dibandingkan  dengan kuat  tekan  rencana,  sementara  pada  beton  campuran  air  payau  hasil  uji  mengalami  penurunan  atau lebih rendah 13,48% dari kuat tekan rencana. Dari gambar 5.3 Grafik perbandingan kuat tekan, didapat beton campuran air PDAM kuat tekannya mempunyai trend meningkat, sementara beton campuran air payau mempunyai trend menurun.
Kata kunci : campuran beton normal, air payau, air laut dan kuat tekan.
Abstract : Water use good and in accordance with regulation of concrete some cannot be achieved caused limited  natural  resources.  As  in  the  area  of  islands  in  the  thousand  islands  where  clean  water  is  very difficult to get so in concrete construction using brackish water obtained from a residents well , so that is expected  to  approach  water  standard  that  is  combined  with  a  dock  construction  and  hoped  the  plan construction could be achieved maximum age. In this research will be tested the use of the use of each side variables  pdam and brackish water on a mixture of  concrete with marinade sea water  and tested strong tekannya concrete at the age of 28 days and 56 days on the quality of concrete plan k-250 test using objects concrete cube. The results are as follows: use brackish test results more powerful 1,92 % compared with the press plans, the testing companies use water PDAM 1.3 % lower than strong press plans at the age of 28 days. The age of 56 days on a concrete test their water PDAM use test 5,55 % higher compared with strong press the plan, in  concrete a mixture of brackish water  while the results of the decline or lower  13,48 % from  strong  press  the  plan.  Of  pictures  5.3 charts  comparison  strong  press ,  concrete  a  mixture  of  water obtained  PDAM  strong  trend  of  increase  has  complained  bitterly  ,  have  concrete  a  mixture  of  brackish water while the trend of declining.
Keywords : mixture of concrete normal, brackish, sea water, compressive strength

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perkembangan  ekonomi  suatu  Negara sering  dipengaruhi  oleh  perkembangan
infrastruktur  di  Negara  tersebut  maupun sebaliknya. Pada Negara yang sudah maju, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan  menambah  infrastruktur  di  Negara
tersebut. Sebaliknya di Negara bekembang seperti  Indonesia,  meningkatnya  jumlah infrastruktur akan meningkatkan
pertumbuhan  ekonomi,  sebagai  contoh dengan  dibukanya  jembatan  Suramadu maka  arus  pengangkutan  orang  maupun barang meningkat. Pada umumnya susunan  material  pembuat  beton  diambil dari bahan material yang baik, tetapi pada kenyataannya kondisi tersebut masih sulit ditemui.  Di  daerah  kepulauan  seribu dalam  pembuatan  beton  tidak  dapat menggunakan beton mutu tinggi dikarenakan tidak ada perusahaan penyedia beton siap pakai, sehingga hanya bisa  dilakukan  “site  mix”  dimana  mutu beton  tinggi  sangat  sulit  dicapai.  Di kepulauan  seribu  air  bersih  sangat  sulit didapatkan  mengingat  luasan  pulau  rata- rata  hanya  10  hektar  sehingga  sulit menampung  air  tawar  dari  hujan, ditambah  lagi  dengan  kondisi  geografis yang  relatif  datar  tidak  ada  bukit  atau pegunungan,  sehingga  air  hujan  yang turun langsung menyerap ke dalam tanah dan  bercampur  air  laut  dalam  tanah.    Air tanah yang didapat umumnya mempunyai rasa  payau,  air  inilah  yang  juga  sering digunakan dalam pembuatan bangunan di pulau,  termasuk  pembuatan  konstruksi dermaga

## Identifikasi  Masalah  Dan  Perumusan Masalah
Dapat  dirumuskan  permasalahan  yang dapat diteliti, yaitu :
1. Benarkah kuat tekan beton campuran  air  payau  lebih  rendah dari  pada  campuran  beton  normal
?
2. Berapa  besar  perbedaan  kuat tekan  beton  pada  campuran  beton air  payau  dan  campuran  beton normal pada umur 28 hari ?
3. Berapa  besar  perbedaan  kuat tekan  beton  pada  campuran  beton air  payau  dan  campuran  beton normal pada umur 56 hari ?
4. Berapa  persen  perbedaan  masing- masing  variabel  kuat  tekan  beton tersebut ?

## Batasan Masalah
Penelitian ini dilakukan dengan batasan :
1. Semen  yang  digunakan  semen  Tiga Roda (Type I).
2. Agregat halus (pasir) yang digunakan pasir ex. Bangka.
3. Agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah dengan ukuran maksimum 40 mm ex. Serpong.
4. Air  yang  digunakan  untuk  campuran beton adalah air sumur atau air PDAM di sekitar Cempaka Putih, Jakarta dan air payau dari Pulau Karya Kepulauan Seribu,  Jakarta.  Untuk  perendaman digunakan  air  laut  dari  Pulau  Karya Kepulauan Seribu, Jakarta.
5. Penelitian air tidak dilakukan.
6. Untuk perhitungan Mix Design menggunakan  ketentuan  SK-SNI-T- 15-1990-03.
7. Adukan  beton  (mix  desain)  yang digunakan adalah setara K-250.
8. Nilai Slump 6 – 15 cm.
9. Benda  uji  berupa  kubus  ukuran 15x15x15  cm  dengan  jumlah  benda uji  untuk  masing-masing  perlakuan adalah 4 buah.
10. Perawatan  terhadap  benda  uji  beton dilaksanakan  dengan  cara  merendam dalam  bak  berisi  air  laut  selama  28 hari dan 56 hari.
11. Pengujian  hanya  memperhitungkan kuat tekan kubus saja.
12. Penelitian  dilakukan  di  Laboratotium
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## Tujuan Penelitian
Hasil penelitian ini bertujuan adalah :
1. Untuk  mengetahui  perbedaan  kuat tekan beton dengan variable
campuran air bersih dan air payau.
2. Untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton dengan  variable  campuran  air  bersih dan  air  payau  pada  umur  beton  28 hari.
3. Untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton dengan  variable  campuran  air  bersih dan  air  payau  pada  umur  beton  56 hari.
4. Untuk mengetahui prosentase
perbedaan  kuat  tekan  beton  dengan variable  campuran  air  bersih  dan  air payau.

## Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  penelitian  ini  adalah untuk  dapat  memberikan  informasi  yang jelas  bagi  pelaksanaan  campuran  beton dan    pengaruh  setiap  variable  campuran air  beton  terhadap  kuat  tekan  beton tersebut.

## Hipotesis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil hipotesis bagi pelaksanaan pengerjaan campuran beton akibat pengaruh  penggunaan  air  payau  pada design  mix  beton  untuk  kontruksi dermaga  ditinjau  akibat  rendaman  air laut.

## LANDASAN TEORI Dermaga
Dermaga  adalah  bagian  bangunan  dari pelabuhan  yang  berfungsi  sebagai  tempat kapal  bersandar  di  pelabuhan.  Pada dermaga  dilakukan  berbagai  kegiatan bongkar muat barang dan orang, dari dan ke  atas  kapal.  Di  dermaga  juga  dilakukan kegiatan  untuk  keperluan  kapal,  seperti pengisian air bersih, bahan bakar, logistik
perjalanan  dan  pembuangan  hasil  limbah kapal  yang  nantinya  akan  diolah  kembali di pelabuhan (Fauzan Akbar, 2011).

## Beton
Beton  merupakan  suatu  bahan  komposit (campuran)  dari  beberapa  material,  yang bahan  utamanya  terdiri  dari  medium campuran  antara  semen,  agregat  halus, agregat  kasar,  air  serta  bahan  tambahan lain dengan perbandingan tertentu. Karena beton merupakan komposit, maka kualitas  beton  sangat  tergantung  dari kualitas masing-masing material pembentuk. (Tjokrodimulyo,1992).
Beton adalah suatu komposisi bahan yang terdiri terutama dari media pengikat yang di  dalamnya  tertanam  partikel  atau pigmen  agregat.  Pada  beton  dengan semen  hidralus,  pengikat  terbentuk  oleh campuran  semen  hidralus  dan  air.  (Aji, Pujo dan Purwono, Rahmat. 2010) Beton  adalah  suatu  campuran  yang terbentuk  dari  campuran  pasta  semen (campuran  semen  dan  air)  dengan agregat  (pasir  dan  kerikil),  yang  bisa ditambah  suatu  bahan  additive  dan admixture  tertentu  sesuai  kebutuhan untuk  mencapai  kinerja  (performance) yang  diinginkan.  Karena  kondisi  bahan campurannya  yang  sebagian  besar bersifat  alami  sehingga  tidak  homogen, maka  beton  selalu  merupakan  suatu material  yang  bersifat  homogen  secara internal. (Supratono 2001)

## Semen
Semen  adalah  jenis  bahan  pengikat hidrolis  berbentuk  butiran-butiran  yang mengandung  kapur  (CaO),  Silikat  (SiO2), aluminia  (A12O3)  dan  Besi  (Fe2O3)  yang bersifat  hidrolis  dan  gips  sebagai  bahan pembantu. Ketika unsur-unsur ini dicampurkan  dengan  air,  akan  bereaksi dan  membentuk/  menghasilkan  pasta
yang  dapat  memiliki  kekuatan  seperti batu ketika mengering.

## Agregat
Agregat  adalah  butiran  mineral  yang berfungsi  sebagai  bahan  pengisi  dalam campuran  beton.  Agregat  ini  menempati volume  beton  60%  -  80%  untuk mendapatkan beton  yang  baik  diperlukan agregat yang baik pula.

## Agregat Kasar
Agregat  kasar  berupa  pecahan  batu, pecahan  kerikil  atau  kerikil  alami  dengan ukuran butiran minimal 5 mm dan ukuran butiran maksimal 40 mm.

## Agregat Halus
Untuk  butir  agregat  yang  kecil  disebut agregat  halus  yang  memiliki  ukuran  lebih kecil dari 4,8 mm.

## Air
Fungsi  air  di  dalam  adukan  beton  adalah untuk  memicu  proses  kimiawi  semen sebagai  bahan  perekat  dan  melumasi agregat agar mudah dikerjakan.

## Air Laut
Air  di  laut  merupakan  campuran  dari 96,5%  air  murni  dan  3,5%  material lainnya  seperti  garam-garaman,  gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel  tak  terlarut.  Sifat-sifat fisis utama air laut ditentukan oleh 96,5% air murni.

## Air Payau
Air  payau  adalah  campuran  antara  air tawar  dan  air  laut  (air  asin).  Jika  kadar garam yang dikandung dalam satu liter air adalah  antara  0,5  sampai  30  gram,  maka air  ini  disebut  air  payau contoh  :  muara
pertemuan  antara  air  sungai  dan  air  laut biasanya merupakan air payau.

## Perancangan Beton (Mix Design)
Metode  Standar  Nasional  Indonesia (SK. SNI-03-2834-2002)
Departemen Pekerjaan Umum dan dimuat dalam  Standar  SNI.  03-2834-2002  ("Tata Cara  Pembuatan  Rencana  campuran Beton Normal").

## Kuat Tekan Beton
Kekuatan tekan adalah kemampuan beton untuk  menerima  gaya  tekan  persatuan luas.  Walaupun  dalam  beton  terdapat tegangan  tarik  yang  kecil,  diasumsikan bahwa  semua  tegangan  tekan  didukung oleh  beton  tersebut.  (Tri  Mulyono,  2004). Semakin  tinggi  tingkat  kekuatan  struktur yang  dikehendaki,  semakin  tinggi  pula mutu beton yang dihasilkan.
Nilai  kuat  tekan  beton  dapat  dihitung dengan rumus yaitu :
f’c =
Dimana : f’c =  Kuat Tekan Beton (MPa) P  =   Beban runtuh/ gaya tekan (KN)
A  =   Luas Penampang benda uji (mm 2 ) (sumber : Jurnal Rifaldi Bahsoan,
Universitas Negeri Gorontalo)

## Kerusakan Beton
Beton  pada  pemakaian  di  lokasi  tertentu ternyata  rentan  terhadap  serangan  kimia dan lingkungan.
Seperti  pada  dermaga  struktur  beton bertulang yang telah lama dibangun, pada bagian pondasi yang terkena pasang-surut air laut, warna betonnya berubah menjadi putih.  Hal  ini  menunjukkan  telah  terjadi kerusakan pada beton akibat pengaruh air laut.
Menurut  Neville  (1981)  kerusakan  beton di  air  laut disebabkan  khlorida  yang terkandung  di  air  laut,yaitu  NaCl  dan MgCI.  Senyawa  ini  bila  bertemu  senyawa semen menyebabkan gypsum dan kalsium sulphoaluminat  (effinngite)  dalam  semen mudah larut.

## Analisis Statistik
Dalam  perencanaan,  data  dari  sifat  beton yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan evaluasi  pada  perencanaan  maupun pemeriksaan  kualitasnya  dihitung  dari harga  yang  mewakili  sejumlah  contoh yang diuji baik untuk beton segar maupun setelah mengeras.
Untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan  yang  akan  terjadi,  maka nilai yang mewakili sejumlah contoh yang diuji  harus  dianalisa  berdasarkan  dalil- dalil ilmu statistik.
(sumber: Sjafei Amri, 2005)

## Uji T-Student
Distribusi  t  digunakan  sebagai  hampiran untuk  distribusi  normal  dengan  ukuran sampel  kecil  (biasanya  n  ≤  30)  dan standar  deviasi  populasi  (σ)  tidak diketahui.
Tabel Distribusi Student digunakan dengan  cara  membandingkan  nilai  t hitung dengan  nilai  t tabel yang  didapat  dari  tabel distribusi Student atau selanjutnya disebut tabel t.

## Hasil penelitian yang pernah dilakukan
1. Pengaruh  mutu  beton  K-250  akibat terendam air laut dengan penambahan zat  aditif  Sikacim  Concrete  Additive kadar 0,6%. Juli Herwanto (2012).
Dalam  penelitian  ini,  direncanakan perbandingan  mutu  beton  K-250 dengan  campuran  air  PDAM/bersih
yang direndam dengan air
tawar/bersih  dan  yang  direndam  air laut, dimana sampel diuji pada umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari  dengan beda uji kubus  ukuran  15x15x15  cm.  Hasil penelitian menunjukkan, beton dengan  campuran  air  bersih  dengan rendaman air laut, kuat tekannya lebih rendah  7,53%  dibandingkan  dengan yang direndam dengan air tawar/bersih,  tetapi  karakteristiknya mampu mencapai mutu beton rencana
K-250.
2. Studi  pengaruh  pembentukan  Ion Chloride  pada  kekuatan  beton  akibat penggunaan  air  laut  dan  air  payau.
Victor/Dominicus (2002).
Dalam  penelitian  ini,  direncanakan perbandingan  mutu  beton  K-225 dengan  campuran  air  PDAM/bersih yang direndam dengan air tawar/bersih  dan  dengan  campuran air  payau  yang  direndam  air  tawar,
dimana  sampel  diuji  pada  umur  3,  7, 14, 21, 28 dan 90 hari  dengan beda uji kubus  ukuran  15x15x15  cm  sebanyak 14 benda uji. Hasil penelitian menunjukkan, beton dengan campuran  air  payau  kuat  tekannya lebih  tinggi  10,10%  dibandingkan dengan campuran dengan air tawar/bersih  sebesar  327.20  kg/cm2 pada umur 30 hari, pada umur 90 hari kuat  tekan  beton  campuran  air  payau tetap  lebih  tinggi  10,88%  dari  pada beton  campuran  air  bersih  dengan kuat  tekan  386  kg/cm2.  Dari  data tersebut  ternyata  kuat  tekan  beton mempunyai tren meningkat dari umur 30 hari ke umur 90 hari.

## METODOLOGI  PENELITIAN Lokasi Penelitian
Metodologi  yang  kami  lakukan  adalah dengan  cara  melakukan  penelitian  benda
uji  di  Laboratorium  Bahan  Konstruksi Teknik
Universitas Muhammadiyah
Jakarta,  kemudian  kami  mengujinya dengan cara tekan dengan umur beton 28 hari dan 56 hari.

## Prosedur Penelitian
1. Pemeriksaan/Analisa Gradasi agregat halus  dan  kasar:  ASTM  C-35,  SK  SNI M-08-9989-F.
2. Modulus  Kehalusan  agregat  halus  : ASTM C-33,SK SNI M-08-1989-F.
3. Pemeriksaan berat jenis agregat halus dan  kasar;  ASTM  C-12,  SK  SNI  M-09- 1989-F Dan SK SNI M-10-1989-F.
4. Pemeriksaan  berat  isi  agregat  halus dan kasar.
5. Pemeriksaan Peresapan agregat halus dan kasar; Sk-SNI M-09-1989 Dan SK SNI M-10-1989-F.
6. Pemeriksaan  Kadar  Lumpur  agregat halus dan kasar.
7. Pengujian  keausan  agregat  kasar dengan  Los  Angeles Abration,  SNI  03 M-04-1991.
8. Pemeriksaan  berat  isi  beton;SK  SNI M-13-1990-F
9. Pemeriksaan  Slump;  SK  SNI  M-12- 1989-F.
10. Pembuatan  dan  pengujian  contoh  uji beton; SK SNI M-14-1989-F

## Tahap Perhitungan Rencana Campuran Beton Normal (Mix Design)
Perhitungan  rencana  campuran  beton normal  ini  meliputi  persyaratan  umum dan  persyaratan    teknis  perencanaan proporsi campuran beton untuk digunakan dengan bahan  acuan : 1. SNI-03-2834-2002, Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal.
2. SNI-03-1750-1990, Mutu dan Cara Uji Agregat Beton.
3. SNI-15-2049-1994, Semen Portland.
4. SNI-03-2914-1992,  Spesifikasi  Beton Tahan Sulfat.
5. SNI-03-2915-1992,  Spesifikasi  Beton Bertulang Kedap Air.
6. American  Concrete  Institute  (ACI)  – 1995,  Building  Code  Requirements For Reinforced Concrete.
7. British  Standard  Intitution  (BSI)  – 1973,  Spesification  Aggregates  For
Natural Sources For Concrete, (Including  Granolithic),  Part  2  Metric
Units.
8. Development  of  thr  Environment (DOE)  1975,  Design  of  Normal Concrete  Mixes,  Building  Research Establisment.

## Perawatan Benda Uji
Perawatan  benda  uji  ini  bertujuan  agar permukaan  beton  segar  selalu  lembab hingga beton dianggap cukup keras. Untuk  penelitian  ini  dipakai  benda  uji pada  umur  28  hari  dan  56  hari  dengan meletakkan  beton  segar  dalam  genangan air  atau  perendaman  menggunakan  air laut. Hal ini dimaksudkan agar menyerupai kondisi aslinya sebagai bahan konstruksi  pembuatan  dermaga  yang bersentuhan dengan air laut.

## Pengujian Kuat Tekan Benda Uji
Kuat tekan beton adalah ukuran maksimum beton menerima beban aksial. Kuat  tekan  beton  yang  direncanakan ditentukan dengan kuat tekan pada beton umur 28 hari. Dalam penelitian ini, setelah benda uji direndam selama 28 dan 56 hari kemudian  benda  uji  dites  dangan  alat  uji tekan beton

## Analisis Data
Setelah  melakukan  pengujian  benda  uji, diperoleh  data  kasar  dari  hasil  pengujian yang  dipergunakan  untuk  dianalisis  agar mendapatkan  suatu  kesimpulan  yang
berhubungan  dengan  variabel-variabel  di dalam penelitian yang dilakukan

## Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  melalui pengujian meliputi beberapa tahap pengujian yaitu :

## Pengujian  Berat  Jenis  SSD  Agregat Kasar (Kerikil)
Berdasarkan  pelaksanaan  pemeriksaan agregat  kasar/kerikilyang  berasal  dari Serpong, Jawa Barat di Laboratorium Sipil
Universitas Muhammadiyah
Jakarta diperoleh  hasil  pemeriksaan  dari  hasil analisis  material  agregat  kasar  tersebut dapat ditentukan  nilai Berat Jenis agregat kasar tersebut adalah 2,45

## Pengujian  Berat  Jenis  SSD  Agregat Halus (Pasir)
Dari  hasil  pemeriksaan  berat  isi  agregat halus/pasiryang berasal dari Bangka, hasil analisis  material  agregat  halus  tersebut dapat ditentukan  nilai Berat Jenis agregat halus tersebut adalah 2,59.
Analisa Saringan Agregat Kasar (Kerikil)
Dari  hasil  pemeriksaan  berat  isi  agregat kasar  didapatkan  nilai  analisa  saringan agregat  kasar  yang  ditunjukkan  didapat angka 2,54cm

## Analisa Saringan Agregat Halus (Pasir)
Dari  hasil  pemeriksaan  berat  isi  agregat halusdidapatkan  nilai  analisa  saringan agregat  halus  yang  masuk  dalam  gradasi zona 2.

## Campuran Mix Design Beton Normal
Berdasarkan hasil pengujian agregat kasar dan  halus  diatas  disusunlah  daftar  isian
perencanaan  campuran  beton,  sebagai berikut:
Tabel 4.6 Data Campuran Mix Design
Beton Normal No. Proporsi Campuran Kebutuhan 1 M3 4 Buah Kubus = 0,0135 m3 1 Kubus = 0,003375 m3 1. Semen (kg) 369 6 1,5 2. Air (ltr) 225 4 1 3. Agregat Halus (kg) 729 12 3 4. Agregat Kasar (kg) 927 15 3,75

## Sumber : hasil perhitungan
Analisis Data Umum Hasil  pengujian  berupa  data-data  kasar yang selanjutnya dianalisis untuk pemilihan data dan analisis statistik untuk mengetahui  pengaruh  penggunaan  air payau  pada  beton  dengan  rendaman  air laut.

## Analisis Statistik
Berdasarkan  data-data  hasil  uji  kubus beton yang telah dilakukan, dapat diambil nilai  rata-rata  hasil  uji  standard  kurva  t, sebagai berikut;
Tabel 5.11 Rata-rata hasil uji yang diterima No . Campura n Air Umur Beto n Rendama n Kuat Tekan (kg/cm2 ) 1. Air PDAM 7 hari Air PDAM 265,81 2. Air PDAM 28 hari Air Laut 246,67
3. Air Payau 28 hari Air Laut 252,22 4. Air PDAM 56 hari Air Laut 263,70 5. Air Payau 56 hari Air Laut 216,30

## Sumber :Pengujian di Laboratorium Teknik
Sipil UMJ
Gambar 5.1 Grafik Perbandingan Kuat Tekan Beton Campuran Air PDAM dan Air Payau
Gambar 5.2 Grafik Perbandingan Kuat Tekan Beton Campuran Air PDAM dan Air Payau pada umur 28 hari

## Analisis Grafik
Gambar 5.3 Grafik Perbandingan kuat tekan hasil analisis

## Hasil Analisis Penelitian
Dari hasil analisis diatas dapat diambil rangkuman analisis sbb ; 1. Pada beton trial mix dengan campuran air PDAM dengan rendaman air PDAM mempunyai kuat tekan  pada  umur  7  hari  dengan  nilai konversi  28  hari  (65%)  didapat  kuat tekan  265,81  kg/cm2  dan  dapat memenuhi  kuat  tekan  rencana  250 kg/cm2,  atau  lebih  tinggi  6,32%  dari kuat tekan rencana.
2. Pada  umur  28  hari,  beton  campuran air  PDAM  dengan  rendaman  air  laut dengan  kuat  tekan  246,67  kg/cm2 tidak  dapat  memenuhi  kuat  tekan rencana beton 250 kg/cm2, atau lebih rendah  1,33%  dari  kuat  tekan rencana.
3. Pada  umur  28  hari,  beton  campuran air  payau  dengan  rendaman  air  laut dengan  kuat  tekan  252,22  kg/cm2 dapat  memenuhi  kuat  tekan  rencana beton  250  kg/cm2,  atau  lebih  tinggi 1,92% dari kuat tekan rencana.
4. Pada  umur  56  hari,  beton  campuran air  PDAM  dengan  rendaman  air  laut mempunyai kuat tekan 263,70 kg/cm2  meningkat  6,9%  dari  kuat tekan umur 28 dan lebih tinggi 5,55% dari kuat tekan rencana. AIR PDAM 28 hr 56 hr
AIR PAYAU
5. Pada  umur  56  hari,  beton  campuran air  payau  dengan  rendaman  air  laut mempunyai kuat tekan 216,30 kg/cm2  menurun  14,24%  dari  kuat tekan  umur  28  dan  lebih  rendah 13,48% dari kuat tekan rencana.
6. Pada gambar 5.3 Grafik perbandingan kuat  tekan  hasil  analisis,  pada  beton campuran air PDAM dengan
rendaman  air  laut  mempunyai  trend menguat  6,9%  pada  umur  56  hari, sedangkan  pada  beton  campuran  air payau  dengan  rendaman  air  laut mempunyai trend penurunan 14,24% pada umur 56 hari.
7. Terhadap  penelitian  yang  hampir sejenis sebelumnya dari Juli Herwanto, Politeknik Negeri Bengkalis  dengan  Judul  Pengaruh Mutu Beton K-250 Terendam Air Laut Dengan Penambahan Zat Aditif Sikacim  Concrete  Additif Kadar  0,6% bahwa  kuat  tekan  rata-rata  beton campuran  air  tawar  yang  direndam air  laut  juga  mengalami  penurunan 7,53%  dari beton direndam air biasa pada umur 28 hari.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari sejumlah pengujian, analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kuat  tekan  tertinggi  didapat  pada campuran  beton  air  PDAM  dengan rendaman  air  laut  pada  umur  56 hari yaitu sebesar 263,70 kg/cm2.
2. Kuat  tekan  terendah  didapat  pada campuran  beton  air  payau  dengan rendaman  air  laut  pada  umur  56 hari yaitu sebesar 216,30 kg/cm2.
3. Pada  beton  campuran  air  PDAM dengan  rendaman  air  laut  pada umur  28  hari,  kuat  tekannya  tidak dapat memenuhi kuat tekan rencana
atau  lebih  rendah  1,33%  dari  kuat tekan rencana 250 kg/cm2.
4. Pada  beton  campuran  air  payau dengan  rendaman  air  laut  pada umur  28  hari  kuat  tekannya  dapat memenuhi  kuat  tekan  rencana  atau lebih  tinggi  1,92%  dari  kuat  tekan rencana 250 kg/cm2.
5. Pada,  beton  campuran  air  PDAM dengan  rendaman  air  laut  pada umur  56  hari  kuat  tekannya memenuhi  kuat  tekan  rencana  atau lebih  tinggi  5,55%  dari  kuat  tekan rencana 250 kg/cm2.
6. Pada,  beton  campuran  air  payau dengan  rendaman  air  laut  pada umur  56  hari  kuat  tekannya  tidak dapat memenuhi kuat tekan rencana atau  lebih  rendah  13,48%  dari  kuat
tekan rencana. 7. Pada gambar 5.3 Grafik perbandingan  kuat  tekan  hasil analisis,  pada  beton  campuran  air
PDAM  dengan  rendaman  air  laut mempunyai  trend  menguat  6,9% pada umur 56 hari, sedangkan pada beton  campuran  air  payau  dengan rendaman air laut mempunyai trend penurunan  14,24%  pada  umur  56 hari.
8. Terhadap  penelitian  yang  hampir sejenis sebelumnya dari Juli Herwanto, Politeknik Negeri Bengkalis  dengan  Judul  Pengaruh Mutu  Beton  K-250  Terendam  Air
Laut Dengan Penambahan Zat Aditif Sikacim Concrete Additif Kadar 0,6% mempunyai  trend  penurunan  pada umur 28 hari sebesar 7,53%  namun tidak diketahui trendnya pada umur 56 hari.
9. Air  payau  tidak  dapat  digunakan pada konstruksi beton yang
berhubungan dengan air laut disebabkan pada penelitian ini trend kuat tekannya adalah menurun pada umur 56 hari.